100 Guertler: Vom Kongreß des Institute of Metals in Gent 1913. 
schieben läßt, plötzliche Belastung eine Deformie- 
rung und Bruch nach der Art, wie bei tieferen 
Temperaturen, d. h. quer durch die Kristall- 
körner, erzeugen wird. Umgekehrt müßte sehr 
leichte und dauernde Belastung auch bei relativ 
niedrigen Temperaturen den Bruch innerhalb der 
Korngrenzen nach Art der Wirkung hoher Tem- 
peraturen erfolgen lassen. Die Verfasser ver- 
treten nun wohl mit Recht die Ansicht: daß man 
bei niedrig schmelzenden Metallen lediglich den 
Bruch quer durch die Kristallkörner beobachtet, 
rühre lediglich daher, daß man diese Kristalle wegen 
ihres niedrigen Schmelzpunktes nicht über ihren 
kritischen Festigkeitspunkt erhitzen könne. Durch 
Anwendung sehr leichter und dauernder Be- 
lastungen müßte es aber schließlich möglich sein, 
diesen kritischen Punkt so weit herabzudrücken, 
daß er unter den Schmelzpunkt tritt und man 
dann den Bruch an den Korngrenzen entlang 
zwischen dem Schmelzpunkt und dem kritischen 
Punkt beobachten kann. Versuche, die an Blei, 
Zinn und Wismut angestellt wurden, bestätigten 
die Vermutung. Gewisse Schwierigkeiten be- 
stehen allerdings noch deshalb, weil diese Tem- 
peraturen dem Schmelzpunkt sehr nahe lagen, 
und man befürchten muß, daß vielleicht eine be- 
einnende Schmelzung die Versuchsresultate 
störte. 
Eine weitere allgemeine Erscheinung der me- 
tallischen Substanzen besteht in ihrem fortge- 
setzten Wachstum der Korngröße; so oft eine 
Metallmasse hoch genug erhitzt ist, um eine ge- 
wisse molekulare Beweglichkeit zu gestatten, be- 
ginnt unfehlbar dieser Prozeß, der darin besteht, 
daß überall in der Masse größere Kristallkörner 
kleinere aus ihrer Umgebung derart umorien- 
tieren, daß sie dem Körper des größeren Kristalls 
einverleibt werden, ein Prozeß, der, streng ge- 
nommen, niemals zum Stillstand kommt, solange 
überhaupt noch zwei Kristalle gleicher Art in 
innigem Kontakt nebeneinander liegen, ohne zu 
einem gemeinsamen Kristall orientiert worden 
zu sein. 
Auf diesem Gebiete liegt ein Vortrag von 
Rose. Durch mechanische Bearbeitung wird, wie 
allgemein bekannt, das Korngefüge verfeinert, 
und gleichzeitig tritt eine gewisse Härtesteige- 
rung auf, deren Ursache mit den vorher be- 
sprochenen Theorien der Entstehung einer 
amorphen Zwischenschicht im Zusammenhang 
steht. Durch nachträgliches Verweilen bei 
höherer Temperatur, das allgemein angewendete 
Ausglühen, wird diese Härtesteigerung rück- 
gangig gemacht und der geschilderte Einfor- 
mungsprozeß eingeleitet. 
Rose geht nun von der bekannten Tatsache 
aus, daß gewisse Unreinheiten beim Kupfer die 
Intensitöt dieser Glühwirkung oder die Tempera- 
tur, bis zu der man erhitzen muß, um eine ge- 
wisse Wirkung zu erreichen, sehr erheblich beein- 
flussen. Er hat selbst Gold als Versuchsmaterial 
gewählt, weil sich hier die Verunreinigungen am 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
besten bestimmen lassen. Diesem setzte er geringe 
Mengen Silber oder Kupfer, je bis 2,5%, zu. 
Er untersuchte die Härte und Mikrostruktur. 
Durch den Walzprozeß wurde die Härte fortge- 
setzt gesteigert. Bei Verfolgung der Härte in 
Abhängigkeit von der Temperatur, bis zu welcher 
die Legierung erhitzt war, zeigte sich, daß von 
einer gewissen Temperaturgrenze an ein mehr oder 
weniger plötzlicher Abfall der Härte eintrat 
und daß diese Temperatur durch die gemachten 
Zusätze erhöht wird. Die verschiedenen Zusätze 
haben dabei sehr verschiedene Einwirkung, 
Kupfer wirkt stärker als Silber, und andere Ele- 
mente übertreffen die Wirkung beider sehr we- 
sentlich. Gold in einer Wasserstoffatmosphäre 
geschmolzen erfuhr eine sehr starke Hebung 

Fig. 1. 
Gold. Gewalzt, dann auf 270° erhitzt. 
3 fach vergrößert. 
der in Rede stehenden Temperatur, obwohl es 
durch die Wasserstoffatmosphäre nur 0,002% an 
seinem Reinheitsgrade verloren hatte. Schmelzen 
an freier Luft liefert geringere Werte für die in 
Rede stehende Temperatur als Schmelzung in re- 
duzierender Atmosphäre. Ganz analoge Erschei- 
nungen sind beim Kupfer bekannt. 
Nimmt man einen Zusammenhang dieser Er- 
scheinung mit dem Einformungsprozeß und einer 
Oberflachenspannung der einzelnen Kristall- 
körner an, so ist dies verständlich, da es wohl 
bekannt ist, daß Unreinheiten die Oberflachen- 
spannung wesentlich verringern. 
Eine weitere Ausarbeitung des Verfahrens 
führte sogar dazu, auf die Beobachtung der Tem- 
peratur, bei welcher der starke Rückgang der 
Härte eintritt, eine sehr einfache Schnellbestim- 
mung des Reinheitsgehaltes von Gold zu gründen. 
Im Zusammenhang mit mikrographischen 
Untersuchungen wurde festgestellt, daß die Ein- 

